SUR LA PERFECTION DE LA VERRERIE. 35 

 taine quantite\ Celui dont jc joins ici le plan {fig. fe. ) 

 n'a point cet inconvdnient ; & je puis aflurer qu'il pro- 

 duit le meme effet avec moitie - moins de bois. Une 

 fois dchauffe , on pourra y calciner , par vingt-quatre 

 heures , environ cinq milliers de fel alkali fixe ; quatre 

 ou cinq cent livres dans deux heures , avec une corde 

 de charbonette , ou des fagots. La feule attention qu'oa 

 doive avoir au commencement de la calcination, c'eft 

 de bien remuer le fel avec un rablt de fer , pour pre - - 

 venir la fufion aqueufe , qui retarderoit l'operation. 

 Le fel alkali fixe de la foude a un avantage fur la po- 

 taffe ; il attire avec moins de rapidite", l'humidite de 

 l'air : les maitres de verrerie peuvent le conferver long- 

 temps dans des vaiffeauxde bois propres, fans craindre 

 aucune alteration , & fans £tre dans la ne'ceffite' de le 

 calciner de nouveau ; pour que la potaffe fe conferve 

 feche dans des vaiffeaux, il feroit indifpenfable de les 

 goudronner en dehors. 



Peu de perfonnes foup^onnent qu'il foit ndceffaire 

 d'ajouter au fable & au fel alkali fixe, une terre alkali- 

 ne , pour avoir du bon & beau verre. C'eft elle cepen- 

 dant qui procure le parfait melange , donne du corps 

 au verre , le rend folide , & en facilite la depuration. 

 Le fable & le fel alkali fixe , a moins qu'on ne mette trop 

 de ce dernier , donnent dans la fonte une compofi- 

 tion trop pateufe , pour que les matieres puiffent fe 

 meler intime'ment, & que le fel de verre puiffe fe diffiper 

 & emporter avec lui le principe colorant groifier. Une 

 des meilleures terres alkalines qu'on puiffe employer, 

 eft la chauxdteinte a l'eau & bien blanche. Au rapport 

 de Kunckd , la craie eft depuis longtemps en ufage 

 dans les verreries de l'Allemagne (1). La chaux pro- 

 duit dans le verre le meme effet que la terre alkaline 

 des cendres des ve"gdtaux, qu'on a rendu parfaitemenc 



(1) V. la p. 101. de l'art de la verr. trad, franc,, in-4 . 



E ij 



